118 LH. b. VOGT. M.-N. Kl. 
im Stein; 0.35 9/9 Cu und oır Unzen Ag in der Schlacke; — 23.00 9/9 Cu und 27.50 
Unzen Ag im Stein; 0.43 ?/; Cu und o.45 Unzen Ag in der Schlacke), Durchgängig be- 
gegnet man beinahe demselben Cu : Ag-Verhältnis in beiden Produkten; die kleinen 
Abweichungen, teils in der einen und teils in der anderen Richtung, mógen durch die un- 
vermeidlichen Analysenfehler (namentlich bei der Bestimmung der geringen Ag-Gehalte in 
der Schlacke) erklärt werden. - Horman kommt zu dem Schluß, „that the Ag-content of 
slags appears to run parallel with that of Cu; that of Au shows no recognized regularity." 
Andrerseits ergibt eine von C. A. GRABILL („Notes on the Metall Losses in Copper 
Slags“, Eng. Min. Journ. roro, I, S. 776) veróffentlichte Tabelle über das Verhältnis Cu : 
Ag : Au in Stein und in zugehóriger Schlacke eine relative Abnahme von Ag in der 
Schlacke. Seine Zahlenwerte stimmen somit nicht völlig mit der von Horman gelieferten 
Darstellung überein. 
6. An mehreren Werken, wo ich die Entwicklung ziemlich genau 
verfolgt habe, stieg der Kupfergehalt der Schlacke beim Ersetzen der früher 
angewandten Sumpfófen (mit langdauernder Trennung zwischen Schlacke 
und Stein innerhalb des Ofens) durch die modernen Brillenófen (mit kleiner 
auswendiger Brille). 
Und bei vielen Werken hat man eine Erniedrigung des Kupfergehaltes 
in den Schlacken beim Ersetzen der früher gebräuchlichen kleinen Brillen 
durch sehr große Brillen erzielt. — Das heißt, unter sonst gleichen Be- 
dingungen vermindert sich der Kupfergehalt der Schlacken durch lange 
Zeit für die Trennung zwischen Stein und Schlacke. 
— Ferner lenke ich die Aufmerksamkeit darauf, daß man bei Labora- 
toriumsversuchen, durch langdauerndes Erhalten der Schlacken bei ziemlich 
hoher Temperatur, eine erhebliche Verminderung des Kupfergehaltes der 
Schlacken erreicht hat, indem gleichzeitig am Boden des Schmelztiegels 
etwas Kupferstein abgesetzt wurde. Ich verweise auf die schon oben er- 
wähnten Versuche von LEPpseE (S. 42—43) und von SCHERTEL (S. 113). — 
Namentlich scheint ein Rühren der Schlacke das Herabsinken der Stein- 
kügelchen zu begünstigen. Dies mag darauf beruhen, daf3 oftmals Gas- 
blasen an die Steinkügelchen anhaften dürften, ungefáhr wie bei der 
Flotation. Aus diesem Grunde mag man gelegentlich sogar einen etwas 
hóheren Cu-Gehalt im Gipfel als in der Mitte der Schlackentópfe erhalten. 
Aus den mikroskopischen Untersuchungen, aus den chemischen Unter- 
suchungen, aus besonderen Zaboratorium-Schmelzversuchen, daneben auch 
aus den Zechnischen Erfahrungen (siehe 2—6) folgt, daß der Kupfergehalt 
der Rohschlacken von Steinschmelzen praktisch gerechnet ausschlieflich von 
Steinpartikelchen herrührt. — Die Verschlackung durch Cu;S ist Null oder 
minimal; und die oxydische Verschlackung spielt in basischen Schlacken 
keine Rolle. Dagegen mag in sehr sauren Schlacken eine minimale oxy- 
dische Verschlackung stattfinden. 
